— 923 



1)а по 



СаО = 26,78% ; ^ ' = 0,4774469, что соотв'Ьтствуетъ 9,5616 



ЕеО = 0,700/о ; 

 МпО = 0,57% ; 

 МёО = 0,1бо/о ; 



0,70 



71,85 

 0,57 



==0,0097425, » 



к^: )«^ 



70,93 

 0,16 

 40,32 



7,67 



" 62 



2,80 

 = 2,800/о ; -^ 



0,26 

 18,016 



= 0,0080361, » 



А120 

 Ге^О 



КагО = 7,67% ; 



Н^О ^ 0,26о/„ ; 



= 0,0039683, « 



= 0,1237097, » 



= 0,1473684, » 



= 0,0144316, )) 



Сумма . 100,10% 



= 2Г= _М2_ = ^'^ - = 1,18% 

 / 16 X 2 \ 2,375 '^ 



\ 19 ) 



Сумма ; . 98,92% 



0,1951 

 0,1609 

 0,0794 } 



2,4775 

 2,9513 

 0,2891 



=: 9,9970 или за округлешемъ. . .10 



» » » . . 2,5 



» » » .... 3 



» » » . . о,.я 



Такимъ образомъ нашъ минералъ заключаетъ въ себ-Ь приблизи- 

 тельно: 



10810д 



НЬ (Та),Оз 



ЮСа (Ге, Мп, М§)0 



2,5Nа20 



ЗР 



и сл-Ьды: 



Се, А1, ГбзОз, а также 



0,ЗН2О. 



Пренебрегая элементами, входящими въ составъ минерала въ незна- 

 чительныхъ количествахъ, получимъ, что составъ минерала приблизительно 

 соотв'Ьтствуетъ Формул'Ь: 



1О8Ю2 -•- З^гОз н- КЬ/\ -4- ЮСаО ч- 2,5Nа20 -*- ЗГ, или иначе 

 =3 8^^о2^зNЬ2Са,оNа5Гз042 



Какъ изв-Ьстно, это выражение СггоЙ! (ПеЬегу. 1889, 128) считаетъ 

 соотв'Ьтствующимъ вёлериту. Въ виду того, что Физическ1е признаки нашего 

 минерала также не противор'Ьчатъ такому выводу, то мы должны нризнать 

 нашу примазку за вёлеритъ. 



Нельзя сказать, чтобы и для посл'Ьдняго минерала литература была 

 очень богата опубликованными анализами. И.зъ рабогь, относяхдимся къ 



Иав4с11а П. А. II. 1909. 



